und Tridymit auf, aber durchaus nicht so zahlreich wie in anderen 
älteren Muffelscherben. 
Da sich in den braunen Scherben noch genügend unzersetzte 
Substanz vorfindet, so kann der Grund, weshalb sich das Zinksilikat 
mit Thonerdesilikat nicht in Zinkaluminat und Kieselsäure umsetzt, 
nicht in dem Mangel an Thonerdesilikat gesucht werden. Auch sind 
verschiedene Abkühlungsverhältnisse der aus dem Ofen gerissenen 
Muffeln ohne Einfluss auf diese Bildung. Diese braunen Partien können 
an allen Stellen der Muffeln auftreten, am häufigsten aber finden sie 
sich an dem Boden der Muffeln, welcher auf dem Ofengefässe aufliegt, 
selbst bei denjenigen Muffeln, welche durch langes Verweilen im Ofen 
tiefblau geworden sind. Somit sind wir vielleicht zu dem Schlüsse be¬ 
rechtigt, dass eine geringere Hitze wohl die Bildung von Zinksilikat, 
aber nicht mehr die gehörige Umwandlung von Zinksilikat in Zink¬ 
aluminat veranlasst. 
Wir sahen, dass die Muffelmasse durch den Hüttenprocess gewisse 
Umwandlungen erfährt, die ihre Feuerfestigkeit durchaus nicht beein¬ 
trächtigen, die im Gegentheil ihre Haltbarkeit erst begründen und ihre 
Aufsaugefähigkeit für Zinkdämpfe auf ein Minimum reduciren, wie das 
jeder Zinkhüttenmann weiss. Indessen wirken die mit dem Beschüttungs¬ 
material eingebrachten schlackenden Stoffe ungünstig ein. Sie zer¬ 
fressen die Muffeln und machen sie so dünnwandig, dass sie für den 
weiteren Gebrauch untauglich werden. Diesen Verschlackungen wirkt 
ein hoher Thonerdegehalt der Muffeln günstig entgegen, und darum 
bewährt sich auch die Einbringung des Neuroder Schiefers. Die Thone 
legen sich dicht an ihn an, wie das mikroskopisch gefunden wurde. 
Das Zurückbleiben der graphitartigen Kohle im Schiefer ist durchaus 
nicht schädlich. Die einzelnen Schieferbrocken sind selbst nach mehr¬ 
fachem Zusatz zu der Muffelmasse immer wieder feuerfest und haltbar. 
Die Aussenseiten der Muffeln zeigen sämmtlich eine mehr oder 
minder dicke Schlackenrinde, die zum Theil glatt, glasurartig und 
durchsichtig, zum Theil rissig und rauh und nur gesintert erscheint. 
Die Glasuren enthalten oft strahlenförmig von einem Punkt ausgehende, 
in die Glasur eingebettete Krystallnadeln von Zinksilikat, die schon 
makroskopisch zu erkennen sind. Solche Schlackenrinden verdanken 
vor Allem dem vom Heizmaterial herstammenden Flugstaub und dann 
den aus schadhaften Muffeln in den Ofenraum entweichenden Zink- 
* 
